CELEX: 32012R0286
Language: et
Date: 2012-01-27 00:00:00
Title: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 286/2012, 27. jaanuar 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 (tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta) I lisa seoses uue tekstiilkiu nimetuse lisamisega ning VIII ja IX lisa seoses tehnika arenguga  EMPs kohaldatav tekst

31.3.2012   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               L 95/1
            
         KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 286/2012,
   27. jaanuar 2012,
   millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 (tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta) I lisa seoses uue tekstiilkiu nimetuse lisamisega ning VIII ja IX lisa seoses tehnika arenguga
   (EMPs kohaldatav tekst)
   EUROOPA KOMISJON,
   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1007/2011 tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ, (1) ning eelkõige selle artiklit 21,
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               Määruses (EL) nr 1007/2011 on tarbijate huvide kaitse tagamiseks sätestatud eeskirjad, mis reguleerivad toodete tekstiilkiu sisalduse tähistamist ja märkimist. Tekstiiltooteid võib liidu turul kättesaadavaks teha ainult siis, kui need vastavad kõnealuse määruse sätetele.
            
         
               (2)
            
            
               Määrusega (EL) nr 1007/2011 on ette nähtud, et tekstiiltoodete kiukoostis tuleb märkida etiketile ning tekstiiltoodete ja etiketil esitatud kiukoostise vastavust tuleb kontrollida analüüsi abil.
            
         
               (3)
            
            
               Määruse (EL) nr 1007/2011 kohandamiseks tehnika arenguga tuleb lisada kõnealuse määruse I ja IX lisas esitatud tekstiilkiudude loetelusse kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid.
            
         
               (4)
            
            
               Määruse (EL) nr 1007/2011 VIII lisas on sätestatud kahekomponentsete tekstiilkiusegude ühtsed kvantitatiivse analüüsi meetodid.
            
         
               (5)
            
            
               Seetõttu on vaja sätestada kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi ühtsed katsemeetodid.
            
         
               (6)
            
            
               Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/73/EÜ, (2) mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2011/74/EL, (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/121/EÜ, (4) mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2011/73/EL, (5) on esitatud tekstiilkiu nimetus „kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid”. Kuna direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ on 8. maist 2012. aastast tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) nr 1007/2011, tuleb kõnealune tekstiilkiu nimetus lisada määrusesse (EL) nr 1007/2011 nii, et see jõustuks nimetatud kuupäeval.
            
         
               (7)
            
            
               Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1007/2011 vastavalt muuta,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
   Artikkel 1
   Määruse (EL) nr 1007/2011 I, VIII ja IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
   Artikkel 2
   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
   Seda kohaldatakse alates 8. maist 2012.
   
      Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
      Brüssel, 27. jaanuar 2012
      
         
            Komisjoni nimel
         
         
            president
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  ELT L 272, 18.10.2011, lk 1.
   
      (2)  EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1.
   
      (3)  ELT L 198, 30.7.2011, lk 32.
   
      (4)  ELT L 19, 23.1.2009, lk 29.
   
      (5)  ELT L 198, 30.7.2011, lk 30.
   
      LISA
      Määruse (EL) nr 1007/2011 I, VIII ja IX lisa muudetakse järgmiselt.
      
                  1)
               
               
                  I lisale lisatakse 49. rida:
                  
                              „49
                           
                           
                              Kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid
                           
                           
                              Kahekomponentne kiud, milles põhiainele polüpropüleenile on lisatud 10–25 massiprotsenti polüamiidkiude”.
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  VIII lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt.
                  
                              a)
                           
                           
                              Kokkuvõtlik tabel asendatakse järgmise tabeliga:
                              „Kokkuvõtlik tabel
                              
                              
                                          Meetod
                                       
                                       
                                          Kohaldamisala (1)
                                          
                                       
                                       
                                          Reagent/kirjeldus
                                       
                                    
                                          Lahustuv komponent
                                       
                                       
                                          Lahustumatu komponent
                                       
                                    
                                          1.
                                       
                                       
                                          Atsetaat
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Atsetoon
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          Teatavad valkkiud
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Hüpoklorit
                                       
                                    
                                          3.
                                       
                                       
                                          Viskoos, vaskammoniaak või teatavad modaalkiu liigid
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Sipelghape ja tsinkkloriid
                                       
                                    
                                          4.
                                       
                                       
                                          Polüamiid või nailon
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          80-massiprotsendiline sipelghape
                                       
                                    
                                          5.
                                       
                                       
                                          Atsetaat
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Bensüülalkohol
                                       
                                    
                                          6.
                                       
                                       
                                          Triatsetaat või polülaktiid
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Diklorometaan
                                       
                                    
                                          7.
                                       
                                       
                                          Teatavad tsellulooskiud
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          75-massiprotsendiline väävelhape
                                       
                                    
                                          8.
                                       
                                       
                                          Akrüülid, teatavad modakrüülid või teatavad kloorkiud
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Dimetüülformamiid
                                       
                                    
                                          9.
                                       
                                       
                                          Teatavad kloorkiud
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          55,5/44,5-mahuprotsendiline süsinikdisulfiid/atsetoon
                                       
                                    
                                          10.
                                       
                                       
                                          Atsetaat
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Jää-äädikhape
                                       
                                    
                                          11.
                                       
                                       
                                          Siid, polüamiid või nailon
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          75-massiprotsendiline väävelhape
                                       
                                    
                                          12.
                                       
                                       
                                          Džuut
                                       
                                       
                                          Teatavad loomsed kiud
                                       
                                       
                                          Lämmastikusisalduse meetod
                                       
                                    
                                          13.
                                       
                                       
                                          Polüpropüleen
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Ksüleen
                                       
                                    
                                          14.
                                       
                                       
                                          Teatavad kiud
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Kontsentreeritud väävelhappe meetod
                                       
                                    
                                          15.
                                       
                                       
                                          Kloorkiud, teatavad modakrüülid, teatavad elastaanid, atsetaadid ja triatsetaadid
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          Tsükloheksanoon
                                       
                                    
                                          16.
                                       
                                       
                                          Melamiin
                                       
                                       
                                          Teatavad muud kiud
                                       
                                       
                                          90-massiprotsendiline kuum sipelghape
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              Meetodi nr 1 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), lina (7), harilik kanep (8), džuut (9), manillakanep (10), halfa (11), kookoskiud (12), genista (13), ramjee (14), sisal (15), vaskammoniaak (21), modaal (22), valkkiud (23), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (45), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
                                       
                                    Käesolevat meetodit ei tohi kasutada deatsetüülitud pinnaga atsetaadi puhul.”
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Meetodi nr 2 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          puuvill (5), vaskammoniaak (21), viskoos (25), akrüül (26), kloorkiud (27), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastaan (43), klaaskiud (44), elastomultiester (45), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
                                       
                                    Kui kiusegu sisaldab mitmesuguseid valkkiude, saadakse käesoleval meetodil üksnes nende summaarne kogus, mitte iga üksiku kiu kogus.”
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Meetodit nr 3 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „VISKOOS, VASKAMMONIAAK VÕI TEATAVAD MODAALKIU LIIGID JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (Sipelghappe-tsinkkloriidmeetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      puuvill (5), polüpropüleen (37), elastolefiin (46) ja melamiin (47).
                                                   
                                                Kui segus esineb modaalkiudusid, tuleb eelnevalt teha kindlaks, kas need lahustuvad reagendis.
                                          Käesolevat meetodit ei saa kasutada selliste segude puhul, kus puuvill on keemiliselt tunduvalt lagunenud, ega juhul, kui viskoos või vaskammoniaak on muutunud mittetäielikult lahustuvaks teatavate viimistlus- või värvainete toimel, mida ei saa täielikult eemaldada.”
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Punkt 5 asendatakse järgmisega:
                                          „5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
                                          Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud puuvilla puhul, mille d on 1,02, ja melamiini puhul, mille d on 1,01.”
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              Meetodit nr 5 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „ATSETAAT JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (Bensüülalkoholimeetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      triatsetaat (24), polüpropüleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).”
                                                   
                                                
                                    
                        
                              f)
                           
                           
                              Meetodit nr 6 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „TRIATSETAADID VÕI POLÜLAKTIID JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (Diklorometaanimeetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), klaaskiud (44), elastomultiester (45), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
                                                   
                                                Märkus
                                          Teatava viimistluse toimel osaliselt hüdrolüüsunud triatsetaatkiud ei lahustu täielikult reagendis. Sellisel juhul ei saa meetodit kasutada.”
                                       
                                    
                        
                              g)
                           
                           
                              Meetodit nr 7 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „TEATAVAD TSELLULOOSKIUD JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (75-massiprotsendilise väävelhappe meetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (45), elastolefiin (46) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).”
                                                   
                                                
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Punkt 5 asendatakse järgmisega:
                                          „5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
                                          Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi puhul, mille d on 1,01.”
                                       
                                    
                        
                              h)
                           
                           
                              Meetodi nr 8 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (45), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
                                       
                                    Meetodit saab kasutada ka metallkompleksvärvidega värvitud akrüülkiudude ja teatavate modakrüülkiudude puhul, kuid mitte peitskroomvärvidega värvitud kiudude korral.”
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              Meetodi nr 9 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), klaaskiud (44), elastomultiester (45), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
                                       
                                    Kui villa- või siidkiu sisaldus segus ületab 25 %, tuleb kasutada meetodit nr 2.
                              Kui polüamiidi- või nailonisisaldus segus ületab 25 %, tuleb kasutada meetodit nr 4.”
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              Meetodit nr 10 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „ATSETAAT JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (Jää-äädikhappemeetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      teatavad kloorkiud (27), nimelt teatavad järelklooritud või järelkloorimata polüvinüülkloriidkiud, polüpropüleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).”
                                                   
                                                
                                    
                        
                              k)
                           
                           
                              Meetodit nr 11 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „SIID VÕI POLÜAMIID JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (75-massiprotsendilise väävelhappe meetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkt 1 asendatakse järgmisega:
                                          „1.   KASUTUSALA
                                          Käesolev meetod on pärast mittekiuliste ainete eemaldamist kasutatav selliste kahekomponentsete segude puhul, mille koostisesse kuuluvad:
                                          
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      siid (4) või polüamiid või nailon (30)
                                                      ning
                                                   
                                                
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      vill (1), loomakarvad (2 ja 3), polüpropüleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).”
                                                   
                                                
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Punkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          „2.   PÕHIMÕTE
                                          Siid või polüamiid või nailon lahustatakse teadaoleva kuivmassiga kiusegust 75-massiprotsendilise väävelhappega (2).
                                          Jääk kogutakse, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse. Jäägi vajaduse korral korrigeeritud mass esitatakse massiprotsendina segu kuivmassist. Kuiva siidi, polüamiidi või nailoni massiprotsent leitakse kaalutiste vahe järgi.
                                       
                                    
                                          iv)
                                       
                                       
                                          Punkt 4 asendatakse järgmisega:
                                          „4.   KATSE KÄIK
                                          Järgitakse üldosas esitatud kirjeldust ja jätkatakse järgmiselt.
                                          Uuritav proov asetatakse vähemalt 200 ml mahutavusega ja klaaskorgiga koonilisse kolbi, lisatakse 100 ml 75-massiprotsendilist väävelhapet ühe grammi proovi kohta ning kolb suletakse korgiga. Kolbi loksutatakse tugevasti ning lastakse 30 minutit toatemperatuuril seista. Loksutatakse veel kord ning jäetakse taas 30 minutiks seisma. Seejärel loksutatakse veel kord ning kolvi sisu filtreeritakse läbi kaalutud filtertiigli. Kolbi jäänud kiud uhutakse filtertiiglisse 75-protsendilise väävelhappega. Filtertiiglis olevat jääk pestakse esmalt 50 ml lahja väävelhappelahusega, seejärel 50 ml veega ja lõpuks 50 ml lahjendatud ammoniaagilahusega. Kiujäägil lastakse enne iga vaakumfiltreerimist ligikaudu 10 minutit pesemisvedelikuga kokkupuutes olla. Lõpuks uhutakse kiujääke veega, jättes need veega kokkupuutesse ligikaudu 30 minutiks. Filtertiigel vaakumfiltreeritakse, tiigel ja jääk kuivatatakse, jahutatakse ja kaalutakse.
                                          Kahekomponentsete polüamiidisegude puhul, mis sisaldavad kahekomponentset polüpropüleen-polüamiidi, pestakse pärast kiudude filtreerimist läbi kaalutud filtertiigli (enne eespool kirjeldatud pesemisprotseduuri) filtertiiglis olevat jääki kaks korda 50 ml 75-protsendilise väävelhappega.”
                                       
                                    
                                          v)
                                       
                                       
                                          Punktid 5 ja 6 asendatakse järgmistega:
                                          „5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
                                          Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud villa puhul, mille d on 0,985, kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi puhul, mille d on 1,005, ja melamiini puhul, mille d on 1,01.
                                          6.   TÄPSUS
                                          Käesoleva meetodiga homogeensete tekstiilkiusegude kohta saadud tulemuste usalduspiirid ei ületa ± 1, kui usaldusnivoo on 95 %, välja arvatud kahekomponentset polüpropüleen-polüamiidi sisaldavate kahekomponentsete polüamiidisegude puhul, mille tulemuste usalduspiirid ei ületa ± 2.”
                                       
                                    
                        
                              l)
                           
                           
                              Meetodit nr 14 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „TEATAVAD KIUD JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (Kontsentreeritud väävelhappe meetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      järelklooritud või järelkloorimata vinüülkloriidi homopolümeeridel põhinevad kloorkiud (27), polüpropüleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
                                                   
                                                Kõnealused modakrüülid lahustuvad kontsentreeritud väävelhappes (suhteline tihedus 20 °C juures: 1,84) ja neist tekib läbipaistev lahus.
                                          Käesolevat meetodit võib kasutada meetodite nr 8 ja 9 asemel.”
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Punkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          „2.   PÕHIMÕTE
                                          Teada oleva kuivmassiga kiusegust lahustatakse muud kiud peale kloorkiu, polüpropüleeni, elastolefiini, melamiini või kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi (ehk punkti 1 alapunktis 1 nimetatud kiud) kontsentreeritud väävelhappega (suhteline tihedus 20 °C juures 1,84). Kloorkiududest, polüpropüleenist, elastolefiinist, melamiinist või kahekomponentsest polüpropüleen-polüamiidist koosnev jääk kogutakse, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse; vajaduse korral korrigeeritud jäägi mass esitatakse massiprotsendina segu kuivmassist. Teiste komponentide massiprotsent leitakse kaalutiste vahe järgi.”
                                       
                                    
                                          iv)
                                       
                                       
                                          Punkt 5 asendatakse järgmisega:
                                          „5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
                                          Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi puhul, mille d on 1,01.”
                                       
                                    
                        
                              m)
                           
                           
                              Meetodit nr 16 muudetakse järgmiselt.
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Pealkiri asendatakse järgmisega:
                                          „MELAMIIN JA TEATAVAD MUUD KIUD
                                          
                                          (Kuuma sipelghappe meetod)”.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      puuvill (5), aramiid (31) ja polüpropüleen (37).”
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  3)
               
               
                  IX lisasse lisatakse kirje 49.
                  
                              „49
                           
                           
                              Kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid
                           
                           
                              1,00”.
                           
                        
            
         (1)  Kiudude täpne loetelu on esitatud iga meetodi juures.”
      
         (2)  Metsiksiid, nt tussorsiid, ei lahustu täielikult 75-massiprotsendilises väävelhappes.”